über das Roheisen. 



Der Hohegrether Spatheisenstein enthält in 100 Theilen; 



M . 60,410 Eisenoxyclul 



,.^ : , 1,0 [b Manganoxydul 



2,350 Bittoi-erde* 

 38,635 Kohlesäure 

 ' . , 0,320 Bergart 



0,770 Wasser und Verlust. 

 TÖO \ 



Der Huther Brauneisenstein besteht in 100 Theilen aus: 



86, 125 Eisenoxyd 



0, 750 iManganoxyd 



1, 700 Kieselerde 



11, 425 Wasser - 



100 _ ' 



Die Kieselerde gehört wesentlich zur Zusammensetzung des Erzes, 

 weil es mit Säuren gelatinirt. Das Erz ist ein Eisenoxydliydrat . 



Diese Erze werden zwar ohne Zuschläsje verschmolzen, allein die 

 GangausfiÜlungcn, welche aiis Quarz und aus Thou bestehen, können nicht 

 vollkommen abgesondert werden und gewähren in diesem Fall sogar den 

 Vortheil, dafs sie beim Verschmelzen der Erze eine Schlackenmasse zur 

 Decke für das auszubringende Eisen bilden. 



Bei den hier anzuführenden, speziell durch den Hüttenbeamten Herrn 

 Stengel geleiteten Versuchen, bestand die Beschickiuig aus 14 Theilen Hohe- 

 grether Spatheisenstein und aus 9 Theilen Huther Brauneisenstein. Der Koh- 

 lesatz im Ofen blieb stets derselbe, nämlich 9,38 rheinl. Kidjf. für jeden 

 Satz, oder für jede Gicht; aber das Verhältnifs der eben erwähnten Ei'zbe- 

 schickung zu den Kohlen, oder der Erzsatz, ward erhöhet oder vei'min- 

 dert, je nachdem die Temperatur des Ofens vermindert oder erhöhet wer- 

 den sollte, um Roheisen mit Spiegelflächen, oder weifses Roheisen mit ver- 

 mindertem Kohlegehalt, oder graues Roheisen zu erzeugen. 



Wenn auf die angegebene Quantität Kohlen dem ^ olmn nach 5 Theile 

 (gerade ein Berliner Scheffel) Beschicktmg gesetzt wurden, so erfolgte das 

 neutrale weifse Roheisen mit Spiegelflächen ; — bei 8 Theilen Beschickung 

 ward ein dem luckigen Vordernberger Roheisen sehr nahe stehendes weifses 

 Roheisen mit vermindertem Kohlegehalt, und bei 2 Theilen Beschickung ein 

 ziemlich graues Roheisen erhalten. 



Phys. Klasse 1825. B 



